d'iIISTOIRE NATURELLE. 021 



jiite de nouveau par le fer el j'ai fait bouillir Ic metal qui 

 e'toit sous forme de poudre noire, avec de I'acide nitrique 

 foible, afin d'enlever les dernieres portions de cuivre; mais 

 ce qui m'a surpris, c'est que je n'ai pas reconnu dans ce me- 

 tal, ainsiprive decuivre et defer, lescaracteresdu palladium; 

 en effet il n'a presque pas e'te attaque par I'acide nitro-muria- 

 tique concentre'; celui-ci n'en a tire qu'une le'gere teinte rose 

 qui m'a paru n'etre qu'un reste de rhodium; au moins il pre- 

 cipitoit en jaune par les alcalis. 



La portion qui n'a point ete attaque'e par I'acide nitro-mu- 

 riatique, m'a presente toutes les propriete's de I'iridium; la 

 liqueur que j'avois precipitce par la sonde dansl'intention de 

 ne point confondre le platine qu'elle pouvoit contenir avec 

 le rhodium et le palladium, avoit une couleur jaune qui y an- 

 nongoit en effet la presence d'un metal ; pour m'assurer si 

 c'etoit du platine, ainsi que je le soupgonnois, j'ai sature' par 

 I'acide muriatique I'exces d'alcali que j'y avois mis, et au 

 moyen d'un barreau de fer j'en ai precipite une petite quan- 

 tite de matiere metallique qui avoit assez I'apparence du 

 platine. 



Apres avoir lave' ce pre'ciplte a I'eau eta I'acide muriatique, 

 je I'ai traite avec I'acide nitro-murialique etendu d'eau; la 

 dissolution s'en est faite avec beaucoup de promptitude, et la 

 liqueur ayant une couleur rouge beaucoup plus intense que 

 celle du platine, j'ai soupgonne qu'elle contenoit quelqu'autre 

 metal; en consequence je I'ai soumise aux essais suivans : ellc 

 ne prc'cipitoit point par le muriate d'ammonlac, quoiqu'ellc 

 fut assez concentre'e ; elle etoit en grande partie decolore'c 

 et pre'cipitee en pellicules metalliques de couleur blanche 



